1406 
Aan de door ons gebezigde kristallen was echter noch in de 
streeping der pjrannide-vlakken, noch in het optreden van insprin- 
gende hoeken, eenige aanwijzing te vinden voor de juistheid der 
onderstelling, dat hier zulk eene doordringingstweeling aanwezig 
ware. Natuurlijk kan ook optisch in dit geval de kwestie niet uit- 
gemaakt worden. 
Wij hebben, om wellicht ook normale gevallen te leeren kennen, 
derhalve .scAöe//e^-kristallen van de beste soort, en ook van allerlei 
vindplaatsen, op soortgelijke wijze onderzocht, nl. zulke van Tra- 
versella in Piemont, van Knmmegg bij Guttannen in het Berner 
Oberland, van Schioarzenberg enz. 
Ook in deze gevallen kan er geen twijfel bestaan, of de beelden 
van deze scheelieten vertoonen alle dezelfde verhoogde sjnnuietrie. 
Het beeld van den Scheeliet van Guttannen was, hoewel minder rijk 
aan buigingsvlakken, identiek met dat van Schlaggeiiwald ; het is in 
Fig. 4 op Plaat I weergegeven. Ook het beeld van den Scheeliet van 
Traversella, hoewel niet geheel normaal georiënteerd, verraadde dui- 
delijk de aanwezigheid van sjmmetrie-vlakken. De eenige mogelijke 
verklaring is dus, dat zelfs uiterlijk volkomen als enkelvoudige kristal- 
len bepaalde individuen van scheeliet, toch steeds in werkelijkheid 
polysjnthetisclie vergroeiingen van rechts- en linksgewende vormen 
zijn. Eene andere verklaring is wel niet mogelijk, tenzij men tenslotte 
toch nog de principieele juistheid van de onderstellingen omtrent de 
symmetrie van het algeheele diffraktie-verschijnsel zou willen betwij- 
felen, — wat na alle door ons aangevoei'de argumenten ten voor- 
deele daarvan, wel niet recht meer mogelijk is. Trouwejis het zou 
ook in dat geval bezwaarlijk zijn, om aannemelijk te maken, waarom 
juist de symmetrie der Röntgenbeelden zoo sterk verhoogd is. Voor- 
alsnog is het dus wel aangewezen, aan de onderstelde polysyn- 
thetische tweelingsnatuur der scheeliet-'mAïvióiU'èn, vast te houden. 
IV. Tetragonaal-trapezoëdrische klasse. 
a. Nikkelselenaat'. NiSeO^S^^^O. De verbinding werd bereid 
uit zuiver, kobaltvrij kolloïdaal nikkeloxyde, door oplossen in 
zuiver seleenzuur en verdampen der gefdtreerde oplossing in vakuo. 
De fraaie groene kristallen, welke de vormen |112|, |lll|, {OOlj, 
|203|, |101| en |100| vertoonen, hebben eene assen\erliouding ; 
a:c = l: 1,8365. 
De verkregen Röntgenogrammen zijn in tig. 6, 7 en 8 op Plaat II 
weergegeven, terwijl in tig. 11, eu 12 op Plaat IV de stereografische 
projektie’s zijn afgedeeld . Het blijkt, dat het beeld, verkregen met 
een plaatje parallel aan |001| (<:/ = 0,72 m.M.) eene viertallige as en 
vier daar doorheengaande sy mmetrie-vlakken bezit, terwijl de beel- 
